und das Verhältnis von Anhydrit zu Cölestin und Baryt. 



9 



Die Werte der Dichtebestimmungen sind aus Tab. 1 und 

 Fig. 2 zu ersehen, in der die Ordinate die Dichte und die 

 Abscisse die Konzentration darstellt. Die erhaltenen Werte 

 liegen auf einer Geraden, verhalten sich also vollkommen 

 additiv. Die Existenz einer Mischungslücke ist auch hier- 

 durch widerlegt. Der geradlinige Verlauf könnte allerdings 

 auch so gedeutet werden, daß beide Komponenten absolut 

 nicht mischbar miteinander seien, und daß die gefundenen 

 Werte die Resultanten aus den Dichten der reinen Kom- 

 ponenten seien : doch dagegen sprechen alle anderen Be- 

 obachtungen. Bemerkenswert ist, daß die Dichte des reinen 

 BaS0 4 zu dem niedrigen Wert von 4,35 statt 4,47— 4,49 1 



bestimmt wurde, unabhängig davon, ob die Temperatur längere 

 oder kürzere Zeit auf 1300° gehalten wurde, daß ferner die 

 Mischkristalle den entsprechenden niederen Wert zeigten, 

 während das Strontiumsulfat den normalen Wert von 3,95 

 ergab. Es muß indessen darauf hingewiesen werden, daß 

 das Bariumsulfat beim Erhitzen auf Temperaturen unter dem 

 Umwandlungspunkt bei 1150° noch niedrigere Werte ergab. 

 (Die Dichte des gefällten Sulfats schwankt zwischen 4,022 

 und 4.527 nach Landolt-Börnstein.) 



V. Das System Calciumsulfat — Strontiumsulfat. 



Die bei der thermischen Analyse erhaltenen Werte sind 

 aus Tab. 2 und Fig. 3 ersichtlich. Die durch Extrapolation 

 aus dem ternären S3 T stem CaS0 4 — SrS0 4 — Li 2 S0 4 erhaltenen 



1 In Kobell's Zusammenstellung der Dichten (Kobell-Oebbeke. 

 München 1912) finden sich für Baryt die Werte 4,3 — 4,7. 



SrSOi 10 20 30 40 SO 60 70 80 SO ßsSO^. 



Fig. 2. 



